12 



LIQUATIE (ONGELIJKSLACHÏIGHEID) 



met de bekende stolfiguur van zilver-koper. De laatste bestaat uit 

 twee krommen, afdalende van de smeltpunten van zilver en van 

 koper, totdat zij elkaar bij eene temperatuur van 777° en bij eene 

 samenstelling van 60 at. °/ Ag en 40 at. °/ c Cti — volgens Heycock 

 en Neville 1 ) (zie fig. ].) — ineen eutektisch punt snijden. Als een stolling 



1100° 





1050° 





1000° 





050° 





900° 





850° 





800° 





750° 



- 



i00% A(j<M 80 70 60 50 40 30 20 10 100% Cu 

 (atomistische procenten). 



Fig;. 1. 



plaats heeft op een punt van de linker kromme, dan zet zich zilver, op 

 een punt der rechter kromme koper uit de smelt af, waarbij hier 

 wordt afgezien van de nog te bestudeeren mogelijkheid dat in plaats 

 van de zuivere metalen, mengkristallen tot op zekere hoogte, zich 

 kunnen formeeren. De volgende beschouwingen worden slechts 

 qualitatief aangedaan door eventueel later bewijs dat niet de zuivere 

 metalen uit de smelten kristalliseeren ; vereenvoudiging der beschrij- 

 ving moge het rechtvaardigen dat hier wordt aangenomen dat dit 

 wel het geval is. 



Eene oppervlakkige beschouwing voert tot eene lijnrechte tegen- 

 spraak tusschen de ervaring over de gehalte-ongelijkheid en de 

 stollings-figuur. Immers, wanneer eene legeering met hoog zilver- 

 gehalte (dus links van het eutektikum in fig. 1) stolt en zich dus 

 zilver begint af te zetten, terwijl in normale gevallen de warmte- 

 afgifte plaats heeft van binnen naar buiten, zoodat aan den omtrek 



l ) Phil. Trans. 189, 32, 1897. 



De samenstelling van het eutektikum zal misschien hij nader onderzoek nog een kleine 

 wijziging kunnen ondergaan. . 



